DI GIUSEPPE SIGNORII.E 3(11 



Perche dunque Ic calci idrauliche perdcssero la loro virtii per causa 

 di una sovcrchia coUura , come lo credettero Cnora lulti i costruttori 

 unitamcjilc alio slesso Vicat , sarebbc nccessario chc la caice fosse E(ya 

 unila alia silice per via secca , cioc che si fosse operato ad una tempe- 

 ratura laic clie il calorico in luogo di escrcitare un' azionc repulsiva , 

 escrcitasse gia un' azione attrattiva tra la silice e la calcc , dando luogo 

 alia formazione di un silicato di calce per via secca , nel cpial case non 

 c'c dubbio ciie la materia calcarea sarebbe alFatto inerte. 



Ma nolisi che I'unalisi chimica del campione D dimoslra tutto il con- 

 Irario; cioe che la calce non e punto coinbinata colla silice; ed anzi che 

 il calorico, a (piesla intcnsissima lemperalura , esercilo il massimo della 

 sua azione repulsiva sul silicato di ullumina dell' argilla , motivo per cui 

 piu facilincnle si forma per via iimida I'idrosilicato di allumina e di calce, 

 c. si spiega cosi la ragione per cui si rapidamente si solidifica la malla 

 iinmcrsa del campione D mollo cotto. 



Infatti polei separare tnlti i componciili del campione D col solo acido 

 idrnclorico , senza doverne fondere una parte colla potassa causlica , il 

 che indica : i ." chc la calce non e punto coinbinata colla silice, poiche 

 altrimenli non si potrcbbe separare totalraente col solo acido idroclorico : 

 2.° che lallumina vennc lotalmenle svincolata dalla silice, poiche in case 

 diverse ne rimarrebbe una porzione insohdjilc nelT acido idroclorico, la 

 quale non si potrcbbe separare , senza fondere il residue colla potassa 

 naustica , come si osserva nei campioni A e. B. 



Ne mi si opponga che forse nella cottura del campione D io non 

 giunsi ancora a cpiel grado di temperatura cui accenna il Vicat, poiche 

 al N.° 16 mi fermai appunto a dare alcuni schiarimenli sulle circostanze 

 che accompagnarono la fornata in cui operai, onde dimostrare che e as- 

 solutamente impossibile che si dia il caso di una temperatura piu elevata 

 entro una fornace da calce. 



30. Riepilogando dunqiie (juanto dissi in qiiesta relazione, rimarchero 

 queste due nuove propriela nclle calci idrauliche : 



i.° Quando si ha una calce magnesiaca contenenle nel sue lessulo 

 intimainenle mescolala la dose di argilla che c capace di coniunicarle 

 niediantc la debita cottura (operata col legno) il massimo grado di virtu 

 idraulica, se si vuole cuocere la stcssa calce con un carbon fossile capace 

 di svolgere, durante la conibuslione del gaz acido solforoso, convienc che 

 la dose di argilla sia diminuita in proporaione della ([uanlitii di acido 



